440 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES 



qui établit une sorte de correspondance entre tous les 

 alliages réversibles : 



Première Loi. A égale distance du point de transformation, 

 tous les alliages réversibles, ont même perméabilité magné- 

 tique. 



Pour les irréversibles j'ai pu constater que le 5 pour 

 100 nickel, se transforme très lentement jusqu'à 180° 

 environ. A partir de cette température la transformation 

 s'accentue davantage. Pour le 24 pour 100 nickel, je suis 

 arrivé à déterminer le point où cet alliage reprend son 

 magnétisme, la température est d'environ — 25°. De 

 plus, j'ai trouvé que plus on le refroidissait, plus il deve- 

 nait magnétique. 



Tout ce que je viens de dire s'applique aux alliages re- 

 cuits. Pour les alliages non recuits on peut tirer la con- 

 clusion suivante : 



« La perméabilité des alliages réversibles non recuits 

 reste constante de 20^ à 250°. » 



La Société Gommentry-Fourchambault a utilisé la 

 première, la propriété du chrome d'abaisser le point de 

 transformation de l'alliage 22 pour 100 de nickel. 

 M. Guillaume a montré que cette propriété du chrome 

 est commune à tous les alliages irréversibles. Mes expé- 

 riences m'ont conduit à conclure qu'il en est de même 

 pour les alliages réversibles. Cette action du chrome 

 semble donc tout à fait générale. 



Variations de ^ avec le champ. Le diagramme II nous 

 donne une idée des variations de la perméabilité avec le 

 champ. Pour tous les alliages réversibles les constantes 



